TCVN11026-2:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11026-2:2015 (ISO 294-2:1996) về Chất dẻo - Đúc phun mẫu thử vật liệu nhiệt dẻo. Phần 2: Thanh kéo nhỏ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11026-2:2015 ISO 294-2:1996 CHẤT DẺO - ĐÚC PHUN MẪU THỬ VẬT LIỆU NHIỆT DẺO - PHẦN 2: THANH KÉO NHỎ Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 2: Small tensile bars Lời nói đầu TCVN 11026-2:2015 hoàn toàn tương đương ISO 294-2:1996 và Sửa đổi 1:2004. TCVN 11026-2:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC61 Chất dẻo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 11026 (ISO 294), Chất dẻo - Đúc phun mẫu thử vật liệu nhiệt d ẻ o , gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN 11026-1:2015 (ISO 294-1:1996), Phần 1: Nguyên tắc chung, đúc mẫu thử đa mục đích và mẫu thử d ạ ng thanh; - TCVN 11026-2:2015 (ISO 294-2:1996), Ph ầ n 2: Thanh kéo nhỏ; - TCVN 11026-3:2015 (ISO 294-3:2002), Phần 3: T ấ m nhỏ; - TCVN 11026-4:2015 (ISO 294-4:2001), Phần 4: X á c đ ịnh độ co ngót đúc. Bộ ISO 294, Plastics - Injection moulding of test sp e cimens of thermoplastic mater i als , còn tiêu chuẩn sau: - ISO 294-5:2011 1) , Part 5: Preparation of standard specimens for investigating anisotropy. CHẤT DẺO - ĐÚC PHUN MẪU THỬ VẬT LIỆU NHIỆT DẺO - PHẦN 2: THANH KÉO NHỎ Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 2: Small tensile bars 1 . Phạm vi áp dụng Tiêu chu ẩ n này quy định khuôn bốn ổ , khu ô n ISO loại C, để đúc phun thanh kéo nhỏ có kích thước lớn hơn hoặc bằng 60 mm x 10 mm x 3 mm (mẫu thử loại 4 trong ISO 3256:1990). 2 . Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đ â y là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng b ả n được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm c ả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 11026-1:2015 (ISO 294-1:1996), Ch ấ t d ẻ o - Đúc phun mẫu thử vật liệu nhiệt dẻo - Phần 1: Nguyên tắc chung, đúc mẫu thử đa mục đích và mẫu thử dạng thanh. ISO 8256, P l astics - Determination of tensile-impact strength (Chất dẻo - X á c định độ b ề n va đập kéo). ISO 11403-3, Plastics - Acquysition and presentation of comparable multipoint data - Part 3: Environmental in f luences on properties (Ch ấ t dẻo - Thu thập và trình bày dữ liệu đa điểm có thể so s á nh được - Ph ầ n 3: T á c động của môi trường l ên c á c t í nh chất). 3 . Thuật ngữ và định nghĩa Xem TCVN 11026-1:2015 (ISO 294-1:1996), Điều 3. 4 . Thiết bị, dụng cụ 4.1 . Khuôn ISO loại C Khuôn ISO loại C là khuô n bốn ổ c ó rãnh dẫn kép hình chữ T (xem Hình 1) được dùng để chuẩn bị thanh kéo nhỏ, được sử dụng cho các phép đo gọi là phép đo t í nh chất “chỉ th ị” khi nghiên cứu ảnh hưởng của tác động môi trường, như hóa chất dạng lỏng, nhiệt hoặc thời ti ế t lên chất dẻo (xem ISO 11403-3). Vật đúc dạng thanh được tạo ra bằng cách sử dụng khuôn này phải c ó kích thước của mẫu thử loại 4 được xác định trong ISO 8256 cộng với độ d ày 3,0 mm ± 0,2 mm. K í ch thước t í nh b ằ ng milimét CH Ú DẪ N: Sp rãnh r ó t Th ể tích vật đúc V M ≈ 24 000 mm 3 G cổng Diện tích h ì nh chiếu A p ≈ 5 500 m m 2 H ì nh 1 - T ấ m ổ đ ối với khuôn ISO loại C Chi tiết kết cấu chính của khuôn ISO loại C phải như thể hiện trong Hình 1 và phải đáp ứng các yêu cầu được nêu trong TCVN 11026-1:2015 (ISO 294-1:1996), Điều 4.1.1.4, mục a) đến n), ngoại trừ mục sau: g) kích thước của mẫu thử theo ISO 8256, nghĩa là kích thước chính của các ổ, tính bằng milimét, phải như sau: - chiều rộng của khu vực trung tâm: 3,0 đến 3,1; - bán kính của đường cong: 15 đến 16. Độ dày của mẫu thử phải là 3,0 mm ± 0,2 mm, nghĩa là độ sâu của ổ l à 3,0 mm đến 3,2 mm. h) Chốt đẩy, nếu sử dụng, ph ả i được đặt bên ngoài khu vực thử nghiệm của mẫu thử, nghĩa là tại vai của mẫu thử hình quả tạ. 4.2 . Máy đúc phun Xem TCVN 11026-1:2015 (ISO 294-1:1996), 4.2, ngoại trừ. Trong 4.2.4, lực khóa tối thiểu F M khuyến nghị đối với khuôn ISO loại C được đưa ra theo công thức F M ≥ 5500 x p m a x x 10 - 3 , nghĩa là 440 kN đối với á p suất nóng chảy tối đa 80 MPa. 5 . Cách tiến hành 5.1 . Ổn định v ậ t liệu Xem TCVN 11026-1:2015 (ISO 294-1:1996), 5.1. 5.2 . Đúc phun Xem TCVN 11026-1:2015 (ISO 294-1:1996), 5.2, nhưng với nội dung mới đối với 5.2.2 như sau: Đối v ớ i khuôn ISO loại C, tốc độ phun v l được khuyến nghị chọn sao cho thời gian phun t l có thể so sánh được với th ờ i gian được sử dụng đối với khuôn ISO loại A. CH Ú THÍCH 1: Các ổ trong khuôn ISO loại C có tiết diện ngang tới hạn th ấ p A C chỉ bằng 9 mm 2 , nghĩa là thấp hơn nhiều so với tiết diện ngang tới hạn của khuôn ISO loại A (40 mm 2 ). N ế u tốc độ phun v l được sử dụng đối với khuôn loại C như đối với khuôn loại A , đi ề u này sẽ mang lại kết quả là tốc độ ti ế n của vít th ấ p và do đ ó tốc độ n ó ng chảy thấp trong r ã nh d ẫn và nhiệt độ nóng ch ả y thấp trước khi ch ấ t n ó ng chảy chảy vào ổ của khuôn loại C. Thường khuyến nghị sử dụng thời gian phun t l , tuy nhiên, tốc độ phun v l đối với khuôn loại C gấp khoảng hai lần so với tốc độ được khuyến nghị đối với kh u ôn loại A [ xem TCVN 11026-1 (ISO 294-1). Công thức (3)]. CHÚ THÍCH 2: Tiêu chuẩn này không giải quy ế t vấn đ ề v ề sự thay đ ổ i trong tốc độ ti ế n của vít, v í d ụ tốc độ cao khi đổ đầy r ã nh d ẫn và tốc độ th ấ p khi đổ đầy ổ . Do quán t í nh của máy đúc phun, các đ ỉ nh trong áp su ấ t phun và/hoặc tốc độ phun thường không th ể tránh được nếu tốc độ tiến của vít bị thay đ ổ i trong quá trình phun. 6 . Báo cáo về chuẩn bị mẫu thử Báo cáo phải bao gồm thông tin sau: a) viện dẫn tiêu chuẩn n à y: TCVN 11026-2 (ISO 294-2); b) đến h): xem TCVN 11026-1:2015 (ISO 294-1:1996), Điều 6, mục b) đến h). MỤC LỤC Lời nói đầu 1 . Phạm vi áp dụng 2 . Tài liệu viện dẫn 3 . Thuật ngữ và định nghĩa 4 . Thiết b ị , d ụ ng cụ 5 . Cách ti ế n hành 6 . Báo cáo về chu ẩ n b ị mẫu thử 1) ISO 294-5 hiện đang được soát xét.